ÜBER DIE IN STARREN LEBLOSEN KÖRPERN BEWIRKTEN FORMVERÄND, 177 
fisches Gewicht = 7,815, wurde auf ähnliche Weise dreimal geglühet, wo- 
durch es einen aus vielkantigen Körnern bestehenden Bruch angenommen hatte 
und so spröde geworden war, dass es bei den geringsten Schlägen brach. 
Das eigenthümliche Gewicht desselben betrug nun 7,630 1). Weiches, ge- 
gerbtes Eisen von der Graninger Hütte, dessen specifisches Gewicht — 7,815, 
wurde auf ähnliche Weise behandelt. Nach dreimaligem Glühen hatte es ei- 
nen aus kleinen platten und eckigen Kórnern bestehenden Bruch angenommen 
und war so spröde wie kaltbrüchiges Eisen geworden. Das eigenthümliche 
Gewicht betrug nun 7,529 ?). 
Aus diesen Versuchen geht hervor, dass das Stabeisen wenn es der Glüh- 
hitze ausgesetzt wird, nicht bloss in Ansehung der Textur und Ductilität eine 
Ánderung erleidet, sondern auch zugleich eine geringere Dichtigkeit annimmt. 
Da diese Erfahrung für den Zweck dieser Arbeit von besonderem Interesse 
ist, so lag mir daran, eigene Versuche über die durch Einwirkung hoher Tem- 
peratur bewirkte Veründerung der Dichtigkeit des Stabeisens anzustellen, wo- 
bei ich durch meinen Freund, den Herrn Oberfactor Seidensticker am Harz 
auf das Bereitwilligste unterstützt wurde. Auf Veranstaltung desselben wurde 
in einem Frischfeuer der Silbernaaler Hütte bei Clausthal sowohl fadiges, aus 
weissem Gittelder Roheisen, durch die sogenannte combinirte Frischmethode 
dargestelltes Stabeisen, als auch kórniges, aus grauem Roheisen von der Ro- 
thenhütte erzieltes, dem Verbrennen auf solche Weise ausgesetzt, dass die 
vorher im kalten Zustande auf ihren Bruch geprüften Stübe vor der Form 
eingehalten und beinahe zum Schmelzen gebracht wurden, worauf etwa 10— 
15 Minuten vergingen. Von jedem Stabe welcher dem Verbrennen ausge- 
setzt worden, habe ich je zwei Proben des unveränderten, und verbrannten 
Eisens erhalten, deren Textur von mir untersucht, und deren specifisches Ge- 
wicht bestimmt wurde. ! 
Das fadige Stabeisen hatte im Querbruch ein feines Korn, von hóchstens 
Yo Par, Linie Grösse. Das spec. Gewicht war im Mittel = 7,7823. durch 
das Verbrennen war die fadige Textur ganz zerstört und zugleich das Korn 
1) A. a. 0. S. 292. 
2) Das. S. 293. 
Phys. Classe. VI. Z 
